ICS
 
83.180
 
G39
 
 
中华人民共和国国家标准
 
GB
 
XXXXX
—
XXXX
 
 
 
 
 
胶粘剂挥发性有机化合物限量
 
Limit of volatile organic compound content in adhesives
 
 
 
（征求意见稿）
 
 
XXXX
 
-
 
XX
 
-
 
XX
发布
 
XXXX
 
-
 
XX
 
-
 
 
 
实施
 
GB XXXXX —XXXX 
I 前  言 
本标准按照 GB/T1.1 -2009给出的规则起草 。 
    本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。  
本标准由中华人民共和国工业和信息化部归口。GB XXXXX —XXXX 
1 胶粘剂挥发性有机化合物限量  
1 范围 
本标准规定了在规定条件下的胶 粘剂中挥发性有机化合物含量的 限定要求。  
本标准标准适用于溶剂型、水基型、本体型胶粘剂中挥发性有机化合物含量的限定。  
本标准将 VOC含量的测定界定在大气中具有光化学反应活性的有机化合物（参见 ASTM D 3960 ）。 
本标准不适用于下列 胶粘剂和化合物：  
——用作中间体或未进入流通领域用作生产原料的胶粘剂；  
——用于任何研究与开发、质量保证或分析实验室中试验或评估的胶粘剂；  
本标准不适用于单包装小于 100mL的胶粘剂。  
本标准不适用于脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛胶粘剂。  
本标准不适用于材料粘接时应用的特殊功能性表面处理剂。  
 
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T2793        胶粘剂不挥发分 含量的测定  
GB/T 2943       胶粘剂术语  
GB/T 6682       分析实验室用水规格和试验方法  
GB/T 13354      液态胶粘剂密度的测定方法  
GB 1 9340        鞋和箱包用胶粘剂  
GB/T 20740      胶粘剂取样  
GB 30982        建筑胶粘剂有害物质限量  
HG/T 2492 -2018  α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂  
3 术语和定义  
GB/T 2943 界定的及下列术语和定义适用于本文件 。 
3.1  
挥发性有机化合物  （VOC）  volatile or ganic compounds  
在所处环境的正常温度和压力下，能自然蒸发的任何有机液体或固体化合物。  
3.2  
挥发性有机化合物含量（ VOC含量） volatile organic compounds content  GB XXXXX —XXXX 
2 规定条件下测得的胶粘剂中挥发性有机化合物的质量。  
3.3  
溶剂型胶粘剂  Solvent-based Construction Adhesive  
以挥发性有机溶剂为主体分散介质的 胶粘剂。 
3.4  
水基型胶粘剂  Water-based Construction Adhesive  
以水为主体分散介质的胶粘剂。  
3.5  
本体型胶粘剂  Bulk Con struction Adhesive  
分散介质 含量占总量 的5%以内的胶粘剂 。 
4 分类 
根据胶粘剂产品中不同的分散介质和含量，通常分为 溶剂型、水基型、本体型三大类。  
5 VOC限量 
5.1 基本要求  
5.1.1 胶粘剂产品中苯系（苯、甲苯、和二甲苯）、卤代烃（二氯甲烷、 1,2二氯乙烷、 1，1，1三氯
乙烷、1,1,2三氯乙烷） 、 甲苯二异氰酸酯、 游离甲醛等含量， 按胶粘剂不同应用领域应分别满足 GB 30982 
或GB 19340 中的规定。  
5.1.2 胶粘剂产品明示用于多种用途，取各要求中的最低限量值 。 
5.2 溶剂型胶粘剂 VOC限量 
溶剂型胶粘剂VOC限量值应符合表 1的规定。  
表1 溶剂型胶粘剂 VOC限量值 
项目 指标 
氯丁橡胶类  SBS橡胶类 聚氨酯类 丙烯酸酯类  其它 
VOC，g/L，≤ 建筑用 650 550 500 510 500 
室内装饰装修用  600 500 400 510 450 
鞋和箱包用  600 500 400 / 400 
木工与家具用  600 500 400 510 400 
装配业用  600 550 250 510 250 
包装用 600 500 400 510 500 
特殊用 850 / / / / 
其它 600 500 250 510 250 GB XXXXX —XXXX 
3 注1：SBS为苯乙烯 -丁二稀-苯乙烯嵌段共聚物。  
注2：特殊指现场抢修 。 
5.3 水基型胶粘剂 VOC限量 
水基型胶粘剂VOC限量值应符合表 2的规定。  
表2 水基型胶粘剂VOC限量值 
项目 指标 
聚乙酸乙烯酯类  聚乙烯醇 类 橡胶类 聚氨酯类 VAE类 丙烯酸酯类  其它 
VOC，g/L，
≤ 建筑用 100 100 150 100 50 100 50 
室内装饰装修用  50 50 100 50 50 50 50 
鞋和箱包用  50 / 100 50 50 100 50 
木工与家具 用 100 / 50 50 50 50 50 
交通运输 用 50 / 50 50 50 50 50 
装配用 100 / 100 50 50 50 50 
包装用 50 / 50 50 50 50 50 
其它 50 50 50 50 50 50 50 
注：VAE指醋酸乙烯 -乙烯共聚乳液 。 
5.4 本体型胶粘剂 VOC限量 
本体型胶粘剂 VOC限量值见表3。 
表3 本体型胶粘剂 VOC限量值 
项目 指标 
有机
硅类 MS
类 聚氨
酯类 聚硫
类 丙烯酸
酯类 环氧树
脂类 a-氰基丙烯
酸类 热塑类 其它 
VOC，
g/kg，
≤ 建筑用 100 100 50 50 / 100 20 50 50 
室内装饰装修用  100 50 50 50 / 50 20 50 50 
鞋和箱包用  / 50 50 / / / 20 50 50 
卫材、 服装与纤维加工 用 / 50 50 / / / / 50 50 
纸加工及书本装订用  / 50 50 / / / / 50 50 
交通运输用  100 100 50 50 200 100 20 50 50 
装配业用  100 100 50 50 200 100 20 50 50 
包装用 100 50 50 / / / / 50 50 
其它 100 50 50 50 200 50 20 50 50 
注1：MS为改性硅烷聚合物。  
注2：热塑类指热塑性聚烯烃或热塑性橡胶。  
6 试验方法  
6.1 取样 GB XXXXX —XXXX 
4 胶粘剂产品取样按 GB/T 20740 的规定进行。  
6.2 VOC含量的测定  
6.2.1 溶剂型胶粘剂 VOC含量的测定按附录 A进行。测试结果的计算按附录 A 中A.2.6进行。其中水
分含量按附录 B规定,采用气相色谱法或卡尔 •费休法进行测定。 豁免化合物含量按附录 C规定方法进行
测定。 
6.2.2 水性胶粘剂 VOC含量按附录 D的规定进行测定 。 
6.2.3 本体型胶粘剂 VOC含量按附录 E的规定进行测定。  
6.2.4 α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 VOC含量按HG/T 2492 -2018中附录B规定方法进行测定。  
6.2.5 挥发性有机化合物含量也可以根据胶粘剂的成分进行计算，当无法计算或者计算和测量结果不
符合时，以测量结果为准。  
7 检验规则  
7.1 检验项目  
7.1.1 本标准所列的全部要求均为型式检验项目。  
7.1.2 在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。  
7.1.3 有下列情况之一时 ,应随时进行型式检验：  
——新产品最初定型时；  
——产品异地生产时；生产配方、工艺、关键原材料来源有较大改变时；  
——停产3个月后又恢复生产时。  
7.2 产品抽样  
在同一批产品中随机抽取 3份样品，每份不少于 0.5kg。 
7.3 结果判定  
在抽取的 3份样品中，取 1份样品按本标准的规定进行测定。如果所有项目的检验结果符合本标准规
定的要求，则判定为合格。如果有一项检验结果未达到本标准要求时，应对保存样品进行复验。如复验
结果仍未达到本标准要求时，则判定为不合格。  
7.4 包装标志  
按本标准检验合格的胶粘剂产品，应在包装 或者其他产品文 件上标明本标准规定的挥发性有机化
合物限量及胶粘剂实际挥发性有机化合物含量或上限值。  
 GB XXXXX —XXXX 
5 A  A  
附 录 A 
（规范性附录）  
溶剂型胶粘剂 VOC含量的测定  
A.1 概述 
将适量的胶粘剂置于恒定温度的鼓风干燥箱中，在规定的时间内，测定胶粘剂挥发 物量。 用气相色
谱法测定其中豁免化合物的含量，用卡尔 费休法或气相色谱法测定胶粘剂中水分的含量，将胶粘剂挥
发物量扣除其中的水分和豁免化合物的含量，得出胶粘剂中挥发性有机化合物的含量。  
A.2 测试步骤  
A.2.1 通则 
所有试验进行两次平行测定。  
A.2.2 密度 
按胶粘剂产品明示的配比要求，制备混合试样，搅拌均匀后，按 GB/T 13354规定的方法测定试样密
度，试验温度：（ 23±2）℃。 
A.2.3 试样的挥发物量  
A.2.3.1 单组分试样  
按GB/T 2793 规定的方法测定试样的不挥发物量。  
A.2.3.2 多组分试样  
按胶粘剂产品明示的配比要求，取混合试样约 2g，迅速搅拌均匀后， 5min 之内按GB/T 2793 规定
的方法测定试样的不挥发物量。  
A.2.3.3 试样的挥发量  
试样的挥发量按公式 A.1计算： 
 
不 挥 W W -1   ................................ .... (A.1) 
式中： 
挥W
——试样的挥发物质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
不W
——试样的不挥发物量质量分数，单位为克每克 (g/g)。 
A.2.4 水分含量  
按附录B规定进行测定。  GB XXXXX —XXXX 
6 A.2.5 豁免化合物含量  
按附录C 规定进行测定。  
注1：豁免化合物  (exempt organic compounds): 指任何免予遵守本标准规定的挥发性有机化合物（ VOC）含量所定
义的含碳化合物。  
注2：本标准结合我国现状，丙酮、醋酸甲酯和碳酸二甲酯为豁免化合物。  
A.2.6 挥发性有 机化合物（ VOC） 含量 
溶剂型胶粘剂挥发性有机化合物含量计算按公式 A.2进行。 
 
1000 - -(
2)  s OHVOC W WW W ）豁 挥（  ..........................  (A.2) 
式中： 
)VOCW（
——胶粘剂试样中挥发性有机化合物（ VOC）含量,单位为克 /升（g/L）； 
挥W
——试样的挥发物量的质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
OHW
2
——试样水分含量的质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
豁W
——试样豁免化合物含量的质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
s
——试样在23℃时的密度，单位为克 /毫升（g/mL）； 
1000——转换因子。  
 GB XXXXX —XXXX 
7 B  B  
附 录 B 
（规范性附录）  
水分含量的测定  
B.1 概述 
本标准中的胶粘剂水分含量采用气相色谱法或卡尔 •费休法进行测定，气相色谱法为仲裁方法。  
B.2 气相色谱法  
B.2.1 试剂和材料  
B.2.1.1 蒸馏水：符合 GB/T 6682 中三级水的要求。  
B.2.1.2 稀释溶剂：无水 N，N-二甲基甲酰胺 (DMF)，分析纯。  
B.2.1.3 内标物：无水异丙醇，分析纯。  
B.2.1.4 载气：氢气或氮气，纯度不小于 99.995%。 
B.2.2 仪器 
B.2.2.1 气相色谱仪 :配有热导检测器及程序室温控制器。  
B.2.2.2 色谱柱: 柱长1 m，外径3.2 mm，填装177μm～250μm的高分子多孔微球的不锈钢柱。 (对于
程序升温，柱温的初始温度 80℃，保持时间 5 min，升温速率 30℃/min，终止温度 170℃，保持时间 5 m
in;对于恒温，柱温为 140℃，在异丙醇出峰完全后，把柱温调到 170℃，待DMF峰出完。若继续测试，再
把柱温降到 140℃)。 
B.2.2.3 记录仪。  
B.2.2.4 进样器：微量注射器 ,10µL。 
B.2.2.5 具塞玻璃瓶 :10 mL。 
B.2.2.6 天平：精度 0.1mg。 
B.2.3 试验步骤  
B.2.3.1 测定水的响应因子 R 
在同一具塞玻璃瓶中称 0.2g左右的蒸馏水）和 0.2 g 左右的异丙醇（精确至 0.1m g），加入 2mL的N，
N-二甲基甲酰胺，混匀。用微量注射器 取1μL的标准混样，注入色谱仪，记录其色谱图。  
按共式B.1计算水的响应因子 R: 
 
iOHOHi
AmAmR
22  ................................ ..... (B.1) 
式中： 
R
——水的响应因子；  
im
——异丙醇质量，单位为克 (g)； GB XXXXX —XXXX 
8 
OHA
2——水峰面积；  
OH2m
——水的质量，单位为克 (g)； 
iA
——异丙醇峰面积。  
若异丙醇和二甲基甲酰胺不是无水试剂，则以同样量的异丙醇和二甲基甲酰胺混合液，但不加水做
为空白，记录空白的水峰面积。  
按公式B.2计算水的响应因子 R： 
 
iOHOH i
AmB AmR
22) (  ................................ .. (B.2) 
式中： 
R
  ——水的响应因子；  
im
  ——异丙醇质量，单位为克 (g)； 
OHA
2
——水峰面积；  
B ——空白中水的峰面积；  
OHm
2
——水的质量，单位为克 (g)； 
iA
  ——异丙醇峰面积。  
B.2.3.2 水分测定  
称取搅拌均匀后的试样 0.6g和0.2g的异丙醇（精确至 0.1 mg）， 加入到具塞玻璃瓶中， 再加入 2mL N，
N-二甲基甲酰胺，盖上瓶塞，同时准备一个不加试样的异丙醇和 N，N-二甲基甲酰胺做为空白样。用力
摇动装有试样的小瓶 15 min，放置5 min.使其沉淀，也可使用低速离心机使其沉淀。吸取 1μL试样瓶中
的上清液，注入色谱仪中，并记录其色谱图。  
按公式B.3计算试样中水的质量分数 W水: 
 
RmAmB AW
sii) ( 10002
2
  ..............................  (B.3) 
式中： 
 2W
——胶粘剂试样中水的质量分数 ，单位为克每克 (g/g)； 
OHA
2
——水峰面积；  
B
 ——空白中水峰面积；  
im
 ——异丙醇质量，单位为克 (g)； GB XXXXX —XXXX 
9 
iA  ——异丙醇峰面积；   
sm
 ——胶粘剂试样 质量，单位为克 (g)； 
R ——响应因子。  
平行测定两次，保留三位有效数字。  
B.3 卡尔费休法 
B.3.1 仪器设备  
B.3.1.1 卡尔费休水分滴定仪。  
B.3.1.2 天平：精度 0.1mg。 
B.3.1.3 微量注射器： 10μL。 
B.3.1.4 滴瓶：30mL。 
B.3.1.5 磁力搅拌器。  
B.3.1.6 烧杯：100mL。 
B.3.1.7 培养皿。  
B.3.2 试剂 
B.3.2.1 蒸馏水：符合 GB/T 6682 中三级水的要求。  
B.3.2.2 卡尔费休试剂：选用合适的试剂（对于不含醛酮化合物的试样，试剂主要成分为碘、二氧化
硫、甲醇、有机碱。对于含有醛酮化合物的试样，应使用醛酮专用试剂，试剂主要成分为碘、咪唑、二
氧化硫、 2-甲氧基乙醇、 2-氯乙醇和三氯甲烷） 。  
B.3.3 实验步骤  
B.3.3.1 卡尔•费休滴定剂的浓度标定  
在滴定仪的滴定杯中加入新鲜卡尔费休溶剂至液面覆盖电极端头，以卡尔费休滴定剂滴定至终点
（漂移值＜ 10μg/min）。用微量注射器将 10μl蒸馏水注入滴定杯中，采用减量法称得水的质量（精确
至0.1mg），并将该质量输入到滴定仪中，用卡尔费休滴定剂滴定至终点，记录仪器显示的标定结果。  
进行重复标定，直至相邻两次的标定值相差小于 0.01mg/ml ，求出两次标定的平均值，将标定结果
输入到滴定仪中。  
当检测环境的相对湿度小于 70%时，应每周标定一次；相对湿度大于 70%时，应每周标定两次；必要
时，随时标定。  
B.3.3.2 样品处理  
若待测样品粘度较大，在卡尔费休溶剂中不能很好分散，则需要将样品进行适量稀释。在烧杯中称
取经搅拌均匀后的样品 20g（精确至 1mg），然后向烧杯内加入约 20%的蒸馏水，准确记录称样量及加水
量。将烧杯盖上培养皿，在磁力搅拌器上搅拌（ 10～15）min。然后将稀释样品倒入滴瓶中备用。  
注：对于在卡尔费休溶剂中能很好分散的样品，可直接测试样品中的水分含量。对于加水 20%后，在卡尔费休溶剂
中仍不能很好分散的样品，可逐步增加稀释水量。  
B.3.3.3 水分含量的测试  GB XXXXX —XXXX 
10 在滴定仪的滴定杯中加入新鲜卡尔费休溶剂至液面覆盖电极端头，以卡尔费休滴定剂滴定至终点。
向滴定杯中加入 1滴按B.3.3.2处理后的样品，采用减量法称得加入的样品质量（精确至 0.1mg），并将
该样品质量输 入到滴定仪中。用卡尔费休滴定剂滴定至终点，记录仪器显示的测试结果。  
平行测试两次，测试结果取平均值。两次测试结果的相对偏差小于 1.5%。 
测试3～6次后应及时更换滴定杯中的卡尔费休溶剂。  
B.3.3.4 数据处理  
试样经稀释处理后测得的水分含量按公式 B.4计算： 
 

xO Os O
mm mm WW2H 2HH
OH2
2’  .........................  (B.4) 
式中： 
OH2W
——胶粘剂试样中实际水分含量的质量 分数，单位为克每克 (g/g)； 
OW 2H’
——测得的稀释样品的水分含量的质量分数的平均值 ； 
sm
——稀释时所称样品的质量 ，单位为克（ g）； 
Om2H
——稀释时所加水的质量 ，单位为克（ g） 
计算结果保留 3位有效数字。  
 GB XXXXX —XXXX 
11 C  C  
附 录 C 
（规范性附录）  
豁免挥发性化合物含量的测定  
C.1 原理 
试样经稀释后直接注入气相色谱仪中，经色谱柱分离后，用氢火焰离子化检测器检测， 以内标法定
量。 
C.2 材料和试剂  
C.2.1 载气：氮气，纯度≥ 99.995%。 
C.2.2 燃气：氢气，纯度≥ 99.995%。 
C.2.3 助燃气：空气。  
C.2.4 辅助气体（隔垫吹扫和尾吹气） ：与载气具有相同性质的氮气。  
C.2.5 内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他成分完全分离，纯度至少为 9
9%或已知纯度。例如：正庚烷、正戊烷等。  
C.2.6 校准化合物：丙酮、乙酸甲酯，纯度至少为 99%或已知纯度。  
C.2.7 稀释溶剂：用于稀释试样的有机溶剂（不含有任何干扰测试的物质） ，纯度至少为 99%或已知纯
度。例如：乙酸乙酯、正己烷等。  
C.3 仪器设备  
C.3.1 气相色谱仪，具有以下配置 ： 
——分流装置的进样口，并且汽化室的内衬可更换；  
——程序升温控制器；  
——检测器，火焰离子化检测器；  
——色谱柱，应能使被测物足够分离。如聚二甲基硅氧烷毛细管柱、 6%晴丙基和 94%聚二甲基硅氧
烷毛细管柱、聚乙二醇毛细管柱或相当型号。  
C.3.2 进样器：容量至少是进样量的两倍。  
C.3.3 试样瓶：约 10mL的玻璃瓶，具有可密封的瓶盖。  
C.3.4 天平：精度 0.1mg。 
C.4 气相色谱条件  
气相色谱条件如下：  
——色谱柱：聚二甲基硅氧烷毛细管柱， 30m×0.32mm×1µm； 
——进样口温度： 240℃； 
——检测器温度： 280℃； 
——柱温：初始温度 50℃保持5min，然后以 10℃/min升至280℃保持5min； GB XXXXX —XXXX 
12 ——载气流速： 1.0mLmin ； 
——燃气流速： 40mL/min ； 
——助燃气流速： 400mL/min ； 
——分流比： 20:1； 
——进样量： 1.0µL。 
注：也可根据所用仪器的性能剂待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。  
C.5 测试步骤  
C.5.1 通则 
所有试验进行两次平行测定。  
C.5.2 色谱仪参数优化  
按C.5中的色谱测试条件，每次都应该使用已知的校准化合物对仪器进行最优化处理，使仪器的灵
敏度、稳定性和分离效果处于最佳状态。  
进样量和分流比应匹配，以免超出色谱柱的容量，并在仪器检测器的线性范围内。  
C.5.3 定性分析 
C.5.3.1 按C.6.2的规定使仪器参数最优化。  
C.5.3.2 被测化合物保留时间的测定：  
称取约2g的样品，用适量的稀释剂稀释试样。用进样器取 1.0µL混合均匀的试样注入色谱仪，记录
色谱图，与被测化合物的保留时间对比，确定是否存在被测化合物。  
C.5.4 校准 
C.5.4.1 校准样品的配制：在 5mL乙酸乙酯中分别加入 30µL丙酮、乙酸甲酯和正庚烷，密封试样瓶，摇
匀。 
C.5.4.2 相对校正因子的测试  
按公式C.1分别计算每种化合物的校正因子：  
 
i isis i
iAmAmR  ................................ ..... (C.1) 
式中： 
Ri——化合物i的相对校正因子；  
mi ——校准混合物中化合物 i的质量，单位为克（ g）； 
Ais——内标物的峰面积；  
mis ——校准混合物中内标物的质量，单位为克（ g）； 
Ai——化合物i的峰面积；  
Ri值取两次测试结果的平均值。保留 3位有效数字。  
C.5.5 试样的测试  
C.5.5.1 试样配制：称取 0.2g样品，置于 5mL乙酸乙酯溶液的试样瓶中，加入 30µL的正庚烷，密闭摇
匀。 GB XXXXX —XXXX 
13 C.5.5.2 按校准时的最优化条件设定仪器参数。  
C.5.5.3 将标记物注入气相色谱仪中，记录保留时间。  
将1µL试样注入气相色谱仪中，记录色谱图并记录各种保留时间低于标记物的化合物峰面积（稀释
剂除外），按公式（ C.2） 分别计算试样中所含各化合物的质量分数：  
 
is si i is
iAmRAmW  ................................ .. (C.2) 
式中： 
iW
 ——试样中被测化合物 i的质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
ism
——内标物的质量，单位为克（ g）； 
iA
——化合物i的峰面积；  
iR
——被测化合物 i的相对校正因子；  
sm
——试样质量，单位为克（ g）； 
isA
——内标物的峰面积。  
平行测试两次， Wi值取两次测试结果的平均值。  
 GB XXXXX —XXXX 
14 D  D  
附 录 D 
（规范性附录）  
水基型胶粘剂 VOC含量的测定  
D.1 概述 
本方法规定了水基型胶粘剂挥发性有机化合物含量的测定方法。  
D.2 原理 
胶粘剂样品经稀释后，通过气相色谱分析技术使样品中各种挥发性有机化合物分离，定性鉴定被测
挥发性有机化合物后，用内标法测定其含量，注意，本标准中规定的豁免挥发性有机化合物含量不计入
挥发性有机化合物含量。  
D.3 材料和试剂  
D.3.1 载气：氮气，纯度 ≥99.995%。 
D.3.2 燃气：氢气，纯度 ≥99.995 %。 
D.3.3 助燃气：空 气。  
D.3.4 辅助气体（隔垫吹扫和尾吹气） ：与载气具有相同性质的氮气。  
D.3.5 内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他成分完全分离，纯度至少为 9
9%（质量分数）或已知纯度。例如： 异丁醇、乙二醇单甲醚、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、 正十
一烷、正十四烷等 。 
D.3.6 校准化合物： 正己烷、庚烷、环己烷、环己酮、环己醇、乙酸戊酯、乙酸丁酯、 苯、甲苯、 乙
苯、二甲苯， 三乙胺、二甲基乙醇胺、 2-氨基 -2-甲基 -1-丙醇等， 纯度至少为 99%（质量分数）或已知纯
度。 
稀释溶剂：用于稀释试样的有机溶剂。不含有任何干扰测试的物质，纯度 至少为 99%（质量分数）
或已知纯度。例如： 乙腈、甲醇、或四氢呋喃、 乙酸乙酯等 溶剂等。  
D.4 仪器和设备  
D.4.1 气相色谱仪，配置如下：  
a) 分流装置的进样口，其汽化室的内衬可更换 ； 
b) 程序升温控制器；  
c) 检测器可以使用下列三种检测器中的任意一种：  
1) 火焰离子化检测器（ FID）； 
2) 已校准并调谐的质谱仪或其他质量选择检测器 ； 
3) 已校准的傅里叶变换红外光谱仪（ FT-IR）； GB XXXXX —XXXX 
15 如果选用 2)或3)检测器对分离出的组分进行定性鉴定， 仪器应与气相色谱仪相连并根据仪器制造商
的相关说明进行操作。  
d） 色谱柱：应能使被测物足够分离，如聚二甲基硅氧烷毛细管柱 、6%腈丙苯基 和94%聚二甲基硅
氧烷毛细管柱、聚乙二醇毛细管柱或相当型号 ； 
e） 进样器： 微量注射器， 10µL。容量至少为进样量的两倍 ； 
f） 试样瓶：约 20mL的玻璃瓶，具有可密封的瓶盖 ； 
g） 天平：精度 0.1mg。 
D.5 气相色谱测试条件  
D.5.1 色谱条件 1： 
a) 色谱柱（基本柱） ：6%腈丙苯基和 94%聚二甲基硅氧烷毛细管柱， 60m×0.32mm×1.0µm； 
b) 进样口温度： 250℃； 
c) 检测器： FID,温度：260℃； 
d) 柱温：程序升温， 80℃保持1min，然后以 10℃/min 升至230℃保持15min； 
e) 分流比：分流进样，分流比可调；  
f) 进样量： 1.0µl。 
D.5.2 色谱条件 2： 
a) 色谱柱（确认柱）：聚乙二醇毛细管柱， 30m×0.25mm×0.25 µm； 
b) 进样口温度： 240℃； 
c) 检测器： FID,温度：250℃； 
d) 柱温：程序升温， 60℃保持1min，然后以 20℃/min 升至240℃保持20min； 
e) 分流比：分流进样，分流比可调；  
f) 进样量： 1.0µl。 
D.6 试验步骤  
D.6.1 通则 
所有试验进行两次平行测定。多组分试样同附录 A.2.3.2。 
D.6.2 密度测定  
按GB/T 13354 规定的方法进行。  
D.6.3 色谱仪参数优化  
按气相色谱条件，每次使用已知的校准化合物对其进行最优化处理 ，使仪器的灵敏度、稳定性和分
离效果处于最佳状态。  
D.6.4 定性分析  
定性鉴定试样中有无 D3.6中的校准化合物。  
优先选用 GC-MS或GC-(FT-IR),按给出的气相色谱测试条件测定。 也可利用 GC-FID和D4.1.4规定的色
谱柱,按给出的气相色谱测试条件，分别记录校准化合物在两根色谱柱（所选择的两根柱子的极性差别GB XXXXX —XXXX 
16 应尽可能大，例如； 6%腈丙苯基和 94%聚二甲基硅氧烷毛细管柱、聚乙二醇毛细管柱）上的色谱图，在
相同的色谱测试条件下，对被测试样做出色谱图后对比定性。  
D.6.5  校准 
D.6.5.1 校准样品的配制  
分别称取一定量（精确到 0.1mg）鉴定出的各种校准化合物于配样瓶中，称取质量与待测试样中各
自的含量在同一数量级；  
再称取与待测化合物相同数量级的内标物于同一配样瓶中，用稀释溶剂稀释混合物，密封配样瓶并
摇匀。 
D.6.5.2 相对校正因子的测定  
在于测试试样相同的色谱测试条件下， 优化仪器参数。 将适当数量的校准化合物注入气相色谱仪中，
记录色谱图按（ D.1）分别计算每种化合物的相对校正因子 : 
 
i isis i
iA mAmR  ................................ .... (D.1) 
式中： 
Ri——化合物i 的相对校正因子；  
mi——校准混合物中化合物 i的质量，单位为克 （g）； 
Ais——内标物的峰面积；  
mis——校准混合物中内标物的质量，单位为克 （g）； 
Ai——化合物i的峰面积。  
Ri值取两次测试结果的平均值，测定结果保留三位有效数字。  
若出现校准化合物之外的未知化合物色谱峰，则假设其相对于异丁醇的校正因子为 1.0。 
D.6.6 试样的测试  
D.6.6.1 称取搅拌均匀后的试样 1g（精确至 0.1mg）以及与被测物相同数量级的内标物于试样瓶中，加
入10ml稀释溶剂稀释试样，密封配样瓶并摇匀 。 
D.6.6.2 按校准时的最优化条件设定仪器参数。  
D.6.6.3 将1.0µL试样溶液注入气相色谱仪中，记录色谱图，然后按式（ D.2）分别计算试样中所含 各
种化合物的 质量分数：  
 
is si i is
iAmRAmW  ................................ .. (D.2) 
式中： 
iW
——试样中被测化合物 i的质量分数 ,单位为克每克（ g/g）； 
mis——内标物的质量，单位为克 （g）； 
Ai——被测化合物 i的峰面积；  
Ri——被测化合物 i的相对校正因子；  
ms——试样的质量，单位为克 （g）； 
Ais——内标物的峰面积。  GB XXXXX —XXXX 
17 平行测试两次， Wi值取两次测试结果的平均值。  
D.7 水基型胶粘剂 VOC 含量 
水基型胶粘剂 VOC含量的计算按公式（ D.3）计算：  
 
1000
1) ( 
s ini
iVOC W W   ..............................  (D.3) 
式中： 
) (VOCW
——水基型胶粘剂 试样的VOC 含量，单位为克 /每升（g/L）； 
iW
——测试试样中被测化合物 i的质量分 数，单位为克每克（ g/g）； 
s
——试样样品在 23℃时的密度，单位为克每毫升（ g/mL）； 
1000——转换因子。  
 
 
 
 GB XXXXX —XXXX 
18 E  E  
附 录 E 
（规范性附录）  
本体型胶粘剂 VOC含量的测定  
E.1 概述 
本方法规定了本体型胶粘剂挥发性有机化合物含量的测定方法。  
本体型胶粘剂挥发性有机化合物含量的测定可采用气相色谱法或烘箱法。气相色谱法为仲裁法。  
反应活性类本体型胶粘剂挥发性有机化合物含量的测定采用烘箱法。  
E.2 原理 
E.2.1 气相色谱法：胶粘剂样品经稀释后，通过气相色谱分析技术使样品中各种挥发性有机 化合物分
离，定性鉴定被测挥发性有机化合物后，用内标法测定其含量，注意，本标准中规定的豁免挥发性有机
化合物不计入挥发性有机化合物含量 。 
E.2.2 烘箱法：将适量的胶粘剂置于恒定温度的鼓风干燥箱中，在规定的时间内，测定胶粘剂挥发物
量。用气相色谱法测定其中豁免化合物的含量，将胶粘剂挥发物量扣除其中豁免化合物量，得出胶粘剂
中挥发性有机化合物的含量。  
E.2.3 对具有反应活性的本体型胶粘剂（如丙烯酸酯类等） ，则必须给予规定的反应时间，以免将反应
活性单体计入 VOC含量。 
E.2.4 对热塑性本体型胶粘剂，按产品供应商提供的实际施胶条件操作后，再测挥发 性有机化合物的
量。  
E.3 气相色谱法  
E.3.1 材料和试剂  
同D.3。 
E.3.2 仪器和设备  
同D.4。 
E.3.3 气相色谱测试条件  
同D.5。 
E.3.4 试验步骤  
E.3.4.1 通则 
所有试验进行两次平行测定。多组分试样同附录 A.2.3.2。 
E.3.4.2 色谱仪参数优化  GB XXXXX —XXXX 
19 同D.6.4。 
E.3.4.3 定性分析  
同D.6.5。 
E.3.4.4 校准 
同D.6.6。 
E.3.4.5 相对校正因子的测定  
同D.6.6.2。 
E.3.5 本体型胶粘剂 VOC含量 
本体型胶粘剂 VOC含量的计算按公式 E.1计算： 
 

ni
iiW W VOC
11000 ) (  ................................ . (E.1) 
式中： 
W(VOC)——本体型胶粘剂试样的 VOC 含量，单位为克 /每千克（g/kg）； 
iW
——测试试样中被测化合物 i的质量分数，单位为克每克 (g/g)； 
1000——转换因子。  
E.4 烘箱法 
E.4.1 试验步骤  
E.4.1.1 通则 
所有试验进行两次平行测定。  
E.4.1.2 试样的挥发份量  
E.4.1.2.1  一般本体型胶粘剂挥发份含量  
同A.2.3。 
E.4.1.2.2  反应活性类本体型胶粘剂挥发份含量  
E.4.1.2.2.1  反应活性类本体型胶粘剂产品，取约 2g试样，按产品的固化条件固化后，按 GB/T 2793 
规定的方法，测定试样的不挥发物量，同 A.2.3.3计算挥发份含量。  
E.4.1.2.2.2  常温固化的多组分反应活性类本体型胶粘剂按产品明示的配比要求，取约 2g混合试样，
搅拌均匀，停放规定时间（ 24h）后，按 GB/T 2793 规定的方法，测定试样的不挥发物量，同 A.2.3.3
计算挥发份含量。  
E.4.1.2.3  热塑性本体型胶粘剂  GB XXXXX —XXXX 
20 热塑性本体型胶粘剂（如热熔胶等），取约 2g试样，按产品供应商提供的实际施胶条件操作后，按
GB/T 2793 规定的方法，测定试样的不挥发物量，同 A.2.3.3计算挥发份含量。  
E.4.1.3 豁免化合物含量  
按附录C 规定进行测定。  
E.4.2 本体型胶粘剂 VOC含量 
本体型胶粘剂 VOC含量计算 按公式E.2 计算： 
 
1000 -( )(   ）豁 挥WW W voc  ...............................  (E.2) 
式中： 
W（VOC）——本体型胶粘剂 试样的VOC含量，单位为克 /每公斤（g/kg）； 
挥W
——试样挥发物量的质量分数，单位为克每克（ g/g）； 
豁W
——试样豁免化合物含量的质量分数，单位为克每克（ g/g）； 
1000——转换因子。  
 
_________________________________